( >72) 



à mica noir et à grands cristaux de feldspath, renfermant des nids de tour- 

 maline radiée, granité peu solide et i)rofondément raviné par les eaux. Le 

 filon quartzeux qui renferme les minerais apparaît au travers d'une roche 

 graniloïde à grain fin, à mica blanc, devenant par places verdâtre et 

 onctueuse au toucher. 



» De nombreuses espèces minérales ont été rencontrées dans les affleu- 

 rements de cefilon ; quelques-unes d'entre elles diffèrent sensiblement, par 

 leurs caractères extérieurs et par leur composition chimique, des espèces 

 précédemment connues et mériteront, à ce titre, une description spéciale; 

 sans m'y arrêter en ce moment, j'indiquerai au moins la nature de ces 

 minéraux, dont l'association me paraît intéressante. 



» Le ivolfram s'est présenté en masses importantes dans les parties supé- 

 rieures du filon; il a peu à peu fait place à du tuncjstate de chaux et à de 

 Vacide tungsliqiie hydralé^ provenant de la décomposition de celui-ci. Le 

 bismuth a été trouvé sous différents états chimiques, notamment sous celui 

 de métal imtif, de bismuth sulfuré et de bismuth oxjdé ou hydrocarbonaté. 

 Ces minerais sont accompagnés de mispickel en abondance et aussi de 

 pyrite martiale et à'oxjde de fer hydraté. J'ai enfin recueilli, avec les espèces 

 précédentes, quelques minéraux du plomb : le carbonate, le suljale, le 

 chlorophosphate et le molybdate. 



» J'indiquerai maintenant, en peu de mots, le mode de traitement qui 

 a été suivi pour l'extraction du bismuth. 



» De tous les minéraux du bismuth, l'oxyde ou hydrocarbonate est le 

 seul qui ait été trouvé en quantité un peu considérable dans les travaux 

 exécutés jusqu'à présent, à peu de distance de la surface du sol. Il résulte, 

 sans aucun doute, de l'altération du sulfure, et c'est cette dernière espèce 

 de minerai que l'on doit s'attendre à rencontrer, en proportion dominante, 

 à une plus grande profondeur; mais il ne pouvait être question tout d'abord 

 que de l'ulilisatiou du minerai oxydé. 



» L'analyse fait reconnaître dans ce rainerai la présence d'une faible 

 quantité d'arsenic, d'antimoine, de plomb, de fer et de chaux; il est, en 

 outre, mêlé de gangues pierreuses, quartz et silicates divers. Après quel- 

 ques expériences de laboratoire, j'ai cru devoir renoncer entièrement aux 

 procédés de réduction directe par voie sèche, comme donnant lieu à des 

 perles beaucoup trop grandes, et je me suis arrêté à la méthode suivante. 



» On attaque par l'acide chlorhydrique le minerai cassé au marteau et 

 réduit en sable très-grossier. Le lésidu inattaqué est soumis à une seconde, 

 l)uis à une troisième opération semblable, d'où il sort complètement 



